298 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
varie d’une manière strictement linéaire; c’est le domaine de l'effet X pur ! 
après un point neutre C, où u est indépendant des variations de č, vient un 
point d’inversion D, où u = o. Dans les six séries relatives au platine (fil 
de 1®%), l'intensité d'inversion a été trouvée égale à 6,0, 6,9, 7,2, 6,5, 5,9, 
6,9 ampères, elle doit varier avec la grandeur de létranglement. 
Pour le graphite, on ne réussit pas à atteindre le point d’invérsion. La 
cause en est que le coefficient (k,) de l'effet X augmente fortement avec la 
température. Pour le graphite, on a trouvé en valeurs relatives : à o°C., 40; 
à 100°, 70; à 200°, 100; cette augmentation est plus considérable que la 
proportionnalité à la température absolue. 
Pour des études quantitatives,'il convient'de réaliser l’étranglement au 
uk | j E tir k, 
+40 2 s z E E PA EEE POS 
u i H té | E pali 
+80 AE 2 +2 o i -S zi: PA ESEA EN aa EC DES UE ESS 
aN A de SOU F. G PaRI Š -1 
> x 7 air ye 
1D A | 2 4 
e DEE = A RT 
-40 4 4 \ 4 EN | Et 
—|1 sa) i Ted) 
3 4 6 g Amp 2 4 6 8 Amp ~ 3 4 6 +8 1:0 
: x-d/d, 
Figa Fe 2. Fig3. 
milieu d’un long cylindre, en réduisant son diamètre d, à une valeur d, sur 
une longueur L. 
En faisant varier la relation x = on trouve des courbes (4,, æ) très 
0 
caractéristiques. Voir les observations (fig. 3), obtenues avec un acier 
à 0,6 pour 100 de carbone; la courbe tracée a pour expression empirique 
R= S +p ye (a+ Bt y)at 
cette forme suffit pour les six substances étudiées jusqu'ici, 
En faisant varier / et laissant d constant, on trouve que #, croit d'une 
manière linéaire avec l. En faisant l’extrapolation pour 1 = 0, on obtient une 
valeur 4, définie, qui s’est montrée essentiellement indépendante de la 
valeur d constante qu’on a employée, et qui, par conséquent, doit être con- 
sidérée comme un coefficient X caractéristique du métal. 
